Uber Construction vou metallischeu Teleskopspiegeln. 13 



3. auf nasser Wetzschieferscheibe, welclie rasch die nothige Gldtte 

 gibt, und hierauf durch Poliren auf Pech. 



Die ozollige Scheibe Š wurde zuerst auf diese Weise abgezogen, 

 und verbrauchte alles iu Allein 3 Blatt Smirgelleinwand á lOKreuzer; 

 seit dieser Zeit hábe ich fúr Metali nassen Smirgelbrei niemehr zur 

 Haud genoramen. 



Fiir Rosse's Metali scheint sich mein Schleifverfahren nicht 

 zu eignen, weil es so sprode ist, dass selbst feine Smirgelscheiben 

 Splitter aus demselben herausreissen ; doch hábe ich mit diesem in- 

 tractablen Metali, das nach meineii Versuchen wohl kaum je wieder 

 angewendet werden diirfte, nur wenige oberfláchliche Versuche 

 gemacht. 



Zuletzt hábe ich noch zu berichten iiber die bisher von mir 

 angestellten Versuche uber die Festigkeit meiner Legirungen. 



Zu diesen wurden die Legirungen in eine eiserne stark erhitzte 

 Form gegossen, zu cylindrischen Stangen von 10 cm Lange und 1 cm 

 Durchmesser. Diese wurden auf 2 horizontále Holzbocke aufgelegt 

 und durch einen in der Mitte mit stumpfer Kante auflagernden ei- 

 sernen Hebel, dessen langeres Ende langsam und vorsichtig mit stei- 

 genden Gewichten beschwert wurde, zum Bruche gebracht. Ich machte 

 2 Reihen Versuche, eine zu Hause mit einem 5mal multiplicirenden 

 Hebel, und bei einer Entfernung der beiden Lager von 80 mm; 

 eine zweite im Laboratorium des Hrn. A. Vávra, Professor der 

 Technologie am bohm. Polytechnikum, mit lOmal multiplicirendem 

 Hebel und 72 mm freier Lange der Štábe. In meinen Versuchen 

 wurden die Gewichte (von 1 zu 1 kg effectiv) moglichst sachte auf 

 die Wagschale gelegt, wáhrend der Hebel wirkte; Hr. Prof. Vávra 

 zog es vor, jedesmal den Hebel zu stiitzen und erst nach Zulage des 

 Gewichtes sachte niederzulassen. Womogiich wurden immer 4 (aus 

 einem Gusse stammende) Štábe hintereinander gepriift. 



Der Vergleichbarkeit wegen hábe ich die zum Bruche nothige 

 Belastung sámratlicher Versuche auf eine und dieselbe Distanz der 

 Stiitzpunkte (80 mm) reducirt, unter der Annahme, dass sie dieser 

 Distanz umgeJcehrt proportional sei. 



Die eingeklammerte Žahl gibt die Anzahl der untersuchten 



Štábe. 



